-8- 
Mineralogie. 
gestellten  Produkten  entstammend)  bestimmt  und  aus  der  Leitfähigkeit 
unter  der  Annahme  berechnet,  daß  das  gelöste  Sulfid  quantitativ  hydroly- 
siert,  das  gebildete  Hydroxyd  quantitativ  dissoziiert  und  die  Leitfähigkeit 
des  bei  der  Hydrolyse  entstehenden  Schwefelwasserstoffes  gegenüber  der 
Leitfähigkeit  des  Hydroxyds  zu  vernachlässigen  sei.  Es  wurde  Mangan- 
sulfid, Magnetkies,  Pyrit,  Würtzit.  Millerit.  Greenockit.  Zinklende  (1.  von 
Santander,  2.  künstlich),  Kupfersulfür,  Bleiglanz  (1.  natürlich,  2.  künstlich), 
Mussivgold,  Silberglanz,  Zinnsulfür  (Sil  S)  im  kristallisierten  Zustande  unter- 
sucht, ferner  auch  eine  Reihe  von  gefällten,  folglich  nicht  Kristallformen 
aufweisenden  Sulfiden.  Es  bestätigte  sich  in  allen  Fällen  die  Regel,  daß 
die  labile  Modifikation  leichter  löslich  ist  als  die  stabile. 
E.  Sommerfeldt. 
L.  Dürr:  Über  ein  neues  Vorkommen  von  Laut  it.  (Mitt. 
geol.  Landesanst.  Elsaß-Lothringen.  6.  1907.  p.  249—252.) 
Das  Mineral  stammt  von  der  Grube  „Gabe  Gottes"  im  Rauental  bei 
Märkirch ,  wo  Mitte  1906  ein  neuer  Erzgang  angefahren  wurde.  Er  ist 
besonders  reich  an  ged.  Arsen ,  das  von  Fahlerz ,  Speißkobalt ,  Rammels- 
bergit,  Proustit  etc.  durchsetzt  ist.  Unter  diesen  Erzen  ist  auch  das  hier 
in  Rede  stehende:  Lichtstahlgrau  ins  Rötliche,  schwarzer  Strich,  spröde. 
H.  =  3— 3|-,  G.  ==  4,53  bei  18°  C.  Es  bildet  Kristalle  und  strahlige ,  bis 
5  cm  lange  Aggregate,  in  denen  deutliche  Spaltbarkeit  nach  3  in  einer 
Zone  liegenden  Richtungen,  von  welchen  eine  sehr  vollkommen,  so  daß  sie 
an  Enargit  erinnern.  Nach  den  nur  wenig  genau  meßbaren  Winkeln  der 
Spaltungsflächen  könnten  die  Kristalle  monoklin  sein.  Splitter  dekrepitieren 
heftig  im  Glasröhrchen.    Die  Analyse  ergab  (I) : 
I.  II. 
Cu   37,07  37,21 
As   44,53  44,01 
S  18,30  18,78 
99,90  100,00 
Die  Zahlen  II  entsprechen  der  Formel  CuAsS,  die  mit  der  von 
Frenzel's  Lautit  von  Lauta  bei  Marienberg  in  Sachsen  übereinstimmt  bis 
auf  12  °/0  Ag,  der  im  Markircher  Mineral  fehlt.  Die  deutlichen  Kristalle, 
die  Reinheit  der  Substanz,  sowie  die  Ähnlichkeit  im  chemischen  Verhalten 
und  in  der  Zusammensetzung  mit  Mispickel,  Kobaltglanz  und  Gersdorffit 
lassen  an  der  Selbständigkeit  des  Lautit  nicht  zweifeln,  der  danach  nicht 
als  Gemenge  aufgefaßt  werden  darf.  Max  Bauer. 
Oharies  E.  Munroe:  Artificial  Hematite  Crystals.  (Amer. 
Journ.  of  Sc.  24.  p.  485-486.  1907.) 
Beim  Deacon-Prozeß  sieben  Jahre  der  Einwirkung  von  Salzsäure 
ausgesetzte  Eisenrohre  erwiesen  sich  auf  den  Innenflächen  mit  glänzenden 
